सुपरलैटिस

एक अतिजालक दो (या अधिक) पदार्थों की परतों की आवर्ती संरचना है। सामान्यतः, एक परत की मोटाई कई नैनोमीटर होती है। यह निम्न- विमीयत संरचना को भी संदर्भित कर सकते है जैसे क्वांटम बिन्दु या क्वांटम कूप की एक सरणी।

खोज
सोना-ताँबा और पैलेडियम-तांबा प्रणालियों पर उनके विशेष एक्स-किरणें विवर्तन प्रतिरूप के अध्ययन के बाद जोहानसन और लिंडे द्वारा 1925 के प्रारम्भ में अतिजालक की खोज की गई थी। क्षेत्र पर आगे के प्रायोगिक अवलोकन और सैद्धांतिक संशोधन ब्रैडली और जे गोर्स्की, बोरेलियस, देहलिंगर और ग्राफ, ब्रैग और विलियम्स और बेथे द्वारा किए गए थे। सिद्धांत अव्यवस्थित अवस्था से क्रमित अवस्था में क्रिस्टल जालक में परमाणुओं की व्यवस्था के संक्रमण पर आधारित थे।

यांत्रिक गुण
जे.एस. कोहलर ने सैद्धांतिक रूप से भविष्यवाणी की थी कि उच्च और निम्न प्रत्यास्थ स्थिरांक वाले पदार्थों की वैकल्पिक (नैनो-) परतों का उपयोग करके, अपरूपक प्रतिरोध को 100 गुना तक सुधारा जाता है क्योंकि फ्रैंक-रीड स्रोत अव्यवस्था का स्रोत नैनो परतों में काम नहीं कर सकता है।

इस प्रकार के अतिजालक पदार्थ की बढ़ी हुई यांत्रिक दृढ़ता की पुष्टि सबसे पहले 1978 में Al-Cu और Al-Ag पर लेहोक्ज़की द्वारा की गई थी, और बाद में कई अन्य लोगों द्वारा की गई, जैसे कि दृढ़ पीवीडी लेपन पर बार्नेट और स्पोर्ल।

अर्धचालक गुण
यदि अतिजालक अलग-अलग ऊर्जा अंतराल के साथ दो अर्धचालक पदार्थों से बना है, तो प्रत्येक क्वांटम ठीक रूप से नवीन चयन नियम स्थापित करते है जो संरचना के माध्यम से आवेशों के प्रवाह की स्थितियों को प्रभावित करते हैं। विकास की दिशा में आवर्ती संरचना बनाने के लिए दो अलग-अलग अर्धचालक पदार्थ एक-दूसरे पर वैकल्पिक रूप से एकत्रित की जाती हैं। लियो इसकी और राफेल त्सू द्वारा कृत्रिम अतिजालक के 1970 के प्रस्ताव के बाद से, ऐसे अति सूक्ष्म अर्धचालकों की भौतिकी में प्रगति हुई है, जिन्हें वर्तमान में क्वांटम संरचनाएं कहा जाता है। क्वांटम परिरोधन की अवधारणा ने पृथक क्वांटम अनुकूल विषम संरचना में क्वांटम आकार के प्रभावों का अवलोकन किया है और सुरंगन घटना के माध्यम से अतिजालक से निकटता से संबंधित है। इसलिए, इन दो विचारों पर प्रायः एक ही भौतिक आधार पर चर्चा की जाती है, परन्तु प्रत्येक में अलग-अलग भौतिकी होती है जो विद्युत और प्रकाशिक उपकरणों में अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी होती है।

अर्धचालक अतिजालक प्रकार
अतिजालक मिनीबैंड संरचनाएं विषमसंधि प्रकार या तो प्रकार I, प्रकार II या प्रकार III पर निर्भर करती हैं। प्रकार I के लिए चालन बैंड के नीचे और संयोजकता उपबैंड के शीर्ष एक ही अर्धचालक परत में बनते हैं। प्रकार II में चालन और संयोजकता उपबैंड वास्तविक और पारस्परिक दोनों स्थानों में कंपित होते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों को अलग-अलग परतों में सीमित किया जा सके। प्रकार III अतिजालक में अर्द्ध धातु पदार्थ सम्मिलित होती है, जैसे एचजीटीई/सीडीटीई। यद्यपि चालन उपबैंड के नीचे और संयोजकता उपबैंड के शीर्ष प्रकार III अतिजालक में एक ही अर्धचालक परत में बनते हैं, जो कि प्रकार I अतिजालक के समान है, प्रकार III अतिजालक के बैंड अंतराल को निरंतर अर्धचालक से शून्य बैंड अंतराल के साथ पदार्थ और ऋणात्मक बैंड अंतराल के साथ अर्द्ध धातु में समायोजित किए जा सकते है।

अर्ध आवर्ती अतिजालक के अन्य वर्ग का नाम फिबोनाची अनुक्रम नाम पर रखा गया है। एक फाइबोनैचि अतिजालक को विमीय अर्ध क्रिस्टल के रूप में देखा जा सकता है, जहां या तो इलेक्ट्रॉन हॉपिंग स्थानांतरण या यथा स्थान ऊर्जा फाइबोनैचि अनुक्रम में व्यवस्थित दो मान लेती है।

अर्धचालक पदार्थ
अर्धचालक पदार्थ, जो अतिजालक संरचनाओं को बनाने के लिए उपयोग की जाती है, को तत्व समूहों, IV, III-V और II-VI द्वारा विभाजित किया जा सकता है। जबकि समूह III-V अर्धचालक (विशेष रूप से GaAs/AlxGa1−xAs) का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है, समूह IV विषम संरचना जैसे कि SixGe1−x प्रणाली बड़ी जाली बेमेल के कारण समझना अधिक जटिल है। फिर भी, इन क्वांटम संरचनाओं में उपबैंड संरचनाओं का तनाव संशोधन रुचिपूर्ण है और इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया है।

GaAs/AlAs प्रणाली में GaAs और AlAs के बीच जाली स्थिरांक में अंतर और उनके तापीय प्रसार गुणांक का अंतर दोनों ही छोटे हैं। इस प्रकार, अधिस्तरी वृद्धि तापमान से शीत होने के बाद कक्ष के तापमान पर शेष तनाव को कम किया जा सकता है। GaAs/AlxGa1−xAs पदार्थ प्रणाली का उपयोग करके पहली रचनात्मक अतिजालक का एहसास हुआ।

एक बार जब दो क्रिस्टल संरेखित हो जाते हैं तो ग्राफीन/बोरॉन नाइट्राइड प्रणाली अर्धचालक अतिजालक बनाता है। इसके आवेश वाहक कम ऊर्जा अपव्यय के साथ विद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करते हैं। एच-बीएन में ग्राफीन के समान षट्कोणीय संरचना है। अतिजालक ने प्रतिलोम सममिति तोड़ दी है। स्थानीय रूप से, सांस्थितिक धाराएं लागू प्रवाह की तुलना में तुलनीय हैं, जो बड़े घाटी-हॉल कोणों को दर्शाती हैं।

उत्पादन
विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके अतिजालक का उत्पादन किया जा सकता है, परन्तु आणविक-किरण पुंज अधिरोहण (एमबीई) और कणक्षेपण सबसे सामान्य हैं। इन विधियों से, परतों को मात्र कुछ परमाणु रिक्ति की मोटाई के साथ बनाया जा सकता है। अतिजालक निर्दिष्ट करने का एक उदाहरण []20 है। यह 20Å आयरन (Fe) और 30Å वैनेडियम (V) की द्वि-परत को 20 बार दोहराता है, इस प्रकार 1000Å या 100 एनएम की कुल मोटाई का वर्णन करते है। अर्धचालक अतिजालक बनाने के साधन के रूप में एमबीई तकनीक का प्राथमिक महत्व है। एमबीई प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त, धातु कार्बनिक रासायनिक वाष्प निक्षेपण (एमओ-सीवीडी) ने अतिसंवाहक अतिजालक के विकास में योगदान दिया है, जो कि InGaAsP मिश्र धातुओं जैसे चतुर्धातुक III-V यौगिक अर्धचालकों से बना है। नवीन तकनीकों में अत्युच्च निर्वात (यूएचवी) प्रौद्योगिकियों के साथ गैस स्रोत से निपटने का संयोजन सम्मिलित है जैसे धातु-कार्बनिक अणु स्रोत पदार्थ के रूप में और गैस-स्रोत एमबीई संकर गैसों जैसे कि आर्सिन और फॉस्फीन  विकसित किया गया है।

सामान्यतः बोलना एमबीई द्विआधारी प्रणाली में तीन तापमानों का उपयोग करने की विधि है, उदाहरण के लिए, कार्यद्रव तापमान, समूह III के स्रोत पदार्थ तापमान और III-V यौगिकों की स्थिति में समूह V तत्व।

उत्पादित अतिजालक की संरचनात्मक गुणवत्ता को एक्स-किरणें विवर्तन या न्यूट्रॉन विवर्तन स्पेक्ट्रा के माध्यम से सत्यापित किए जा सकते है जिसमें विशिष्ट उपग्रह शिखर होते हैं। प्रत्यावर्ती परत से जुड़े अन्य प्रभाव हैं: विशाल चुंबकत्व, एक्स-किरणें और न्यूट्रॉन दर्पणों के लिए समस्वरित करने योग्य परावर्तकता, न्यूट्रॉन चक्रण ध्रुवीकरण, और प्रत्यास्थ और ध्वनिक गुणों में परिवर्तन। इसके घटकों की प्रकृति के आधार पर, अतिजालक को चुंबकीय, प्रकाशिक या अर्धचालन कहा जा सकता है।



मिनीबैंड संरचना
एक आवर्ती अतिजालक की योजनाबद्ध संरचना नीचे दिखाई गई है, जहां a और b संबंधित परत मोटाई a और b (अवधि: $$d=a+b$$) के दो अर्धचालक पदार्थ हैं। जब a और b अंतरापरमाणुक अंतरालन की तुलना में बहुत छोटे नहीं होते हैं, तो मूल बल्क अर्धचालक की बैंड संरचना से प्राप्त प्रभावी क्षमता द्वारा इन तीव्रता से बदलती क्षमता को बदलकर पर्याप्त सन्निकटन प्राप्त किया जाता है। व्यक्तिगत परतों में से प्रत्येक में 1D श्रोडिंगर समीकरणों को हल करना प्रत्यक्ष है, जिनके हल $$ \psi$$ वास्तविक या काल्पनिक घातांकों के रैखिक संयोजन हैं।

एक बड़ी बाधा मोटाई के लिए, सुरंग रहित प्रकीर्णन रहित अवस्थाओं के संबंध में सुरंग बनाना दुर्बल प्रक्षोभ है, जो पूर्ण रूप से सीमित हैं। इस स्थिति में प्रकीर्णन संबंध $$ E_z(k_z) $$, बलोच प्रमेय के आधार पर $$2 \pi /d $$ से अधिक $$ d=a+b $$ के साथ आवर्ती संबंध, पूर्ण रूप से ज्यावक्रीय है:


 * $$\ E_z(k_z)=\frac{\Delta}{2}(1-\cos(k_z d))$$

और प्रभावी द्रव्यमान $$ 2\pi /d$$ के लिए संकेत बदलते है:


 * $$\ {m^* = \frac{\hbar^2}{\partial^2 E / \partial k^2}}|_{k=0}$$

मिनीबैंड की स्थिति में, यह ज्यावक्रीय वर्ण अब संरक्षित नहीं है। मिनीबैंड में मात्र उच्च (तरंग सदिश के लिए $$2 \pi /d$$ के अतिरिक्त) वस्तुतः शीर्ष 'संवेदी' है और प्रभावी द्रव्यमान परिवर्तन संकेत करते है। मिनीबैंड प्रकीर्णन का आकार मिनीबैंड वाहन को गहनता से प्रभावित करते है और विस्तृत मिनीबैंड दिए जाने पर यथार्थ प्रकीर्णन संबंध गणना की आवश्यकता होती है। एकल मिनीबैंड वाहन को देखने का प्रतिबन्ध किसी भी प्रक्रिया द्वारा अन्तरमिनिबैंड स्थानांतरण की अनुपस्थिति है। लागू विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में भी तापीय क्वांटम kBT पहले और दूसरे मिनीबैंड के बीच ऊर्जा अंतर $$ E_2-E_1$$ से बहुत छोटा होना चाहिए।

बलोच अवस्था
एक आदर्श अतिजालक के लिए आईगेन अवस्थाओं का पूर्ण समूह समतल तरंगों $$ e^{ i \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} }/ 2\pi $$ आश्रित फलन $$f_k (z)$$ के उत्पादों द्वारा निर्मित किए जा सकते है जो आईगेनमान समीकरण


 * $$ \left( E_c(z) - \frac{\partial }{\partial z} \frac{\hbar^2}{2 m_c (z)} \frac{\partial }{\partial z} + \frac {\hbar^2 \mathbf{k} ^2}{2m_c (z)} \right) f_k (z) = E f_k (z) $$ को संतुष्ट करते है।

जैसा कि $$ E_c (z) $$ और $$ m_c(z) $$ अतिजालक अवधि d के साथ आवर्ती फलन हैं, आईगेन अवस्था बलोच अवस्था $$ f_k (z)= \phi _{q, \mathbf{k}}(z)$$ ऊर्जा $$E^\nu (q, \mathbf{k})$$ के साथ हैं। K2 में प्रथम-क्रम प्रक्षोभ सिद्धांत के भीतर, ऊर्जा


 * $$ E^ \nu (q, \mathbf{k}) \approx E^ \nu(q, \mathbf{0}) + \langle \phi _{q, \mathbf{k}} \mid \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m_c (z)} \mid \phi _{q, \mathbf{k}} \rangle $$ प्राप्त होती है।

अब, $$ \phi _{q, \mathbf{0}} (z) $$ ठीक रूप से बड़ी संभावना प्रदर्शित करेगा, जिससे कि दूसरे शब्द को


 * $$ E_k = \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m_w} $$

द्वारा प्रतिस्थापित करना उचित लगता है जहां $$m_w$$ क्वांटम कूप का प्रभावी द्रव्यमान है।

वनियर फलन
परिभाषा के अनुसार बलोच के प्रमेय को पूर्ण अतिजालक पर निरूपित किया गया है। यदि विद्युत क्षेत्र लागू होते हैं या अतिजालक की परिमित लंबाई के कारण प्रभाव पर विचार किया जाता है तो यह जटिलता प्रदान कर सकता है। इसलिए, आधार अवस्थाओं के विभिन्न समूहों का उपयोग करना प्रायः सहायक होते है जो ठीक स्थानीयकृत होते हैं। एक आकर्षक विकल्प एकल क्वांटम कूप के आईगेन अवस्था का उपयोग होगा। फिर भी, इस प्रकार के विकल्प में गंभीर कमी है: संबंधित अवस्था दो अलग-अलग हैमिल्टनियन (क्वांटम यांत्रिकी) के हल हैं, प्रत्येक दूसरे कूप की उपस्थिति की उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार ये अवस्थाएं लांबिक विश्लेषण नहीं हैं, जिससे जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। सामान्यतः, युग्मन का अनुमान इस दृष्टिकोण के भीतर हैमिल्टनियन स्थानांतरण द्वारा लगाया जाता है। इन कारणों से, वनियर फलन के समूह का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक होता है।

वानियर-स्टार्क सोपानी
विद्युत क्षेत्र F को अतिजालक संरचना में लागू करने से हैमिल्टन को अतिरिक्त अदिश क्षमता eφ(z) = -eFz प्रदर्शित करने का कारण बनता है जो अनुवादकीय अप्रसरण को नष्ट कर देता है। इस स्थिति में, तरंग फलन $$ \Phi_0 (z) $$ और ऊर्जा $$E_0$$ के साथ आईगेन अवस्था दिया गया है, तो तरंग फलन $$\Phi_j (z)= \Phi_0 (z-jd) $$ के अनुरूप अवस्थाओं का समूह हैमिल्टनियन के आईगेन अवस्था ऊर्जा Ej = E0 − jeFd के साथ हैं। ये अवस्था समान रूप से ऊर्जा और वास्तविक स्थान दोनों में हैं और तथाकथित वानियर-स्टार्क सोपानी बनाते हैं। सामर्थ $$ \Phi_0 (z)$$ अनंत क्रिस्टल के लिए बाध्य नहीं है, जो निरंतर ऊर्जा वर्णक्रम का तात्पर्य है। फिर भी, इन वानियर-स्टार्क सोपानी के विशिष्ट ऊर्जा वर्णक्रम को प्रयोगात्मक रूप से हल किया जा सकता है।

वाहन
अतिजालक में आवेश वाहकों की गति अलग-अलग परतों में भिन्न होती है: आवेश वाहकों की इलेक्ट्रॉन गतिशीलता को बढ़ाया जा सकता है, जो उच्च-आवृत्ति वाले उपकरणों के लिए लाभदायक है, और लेज़रों में विशिष्ट प्रकाशिक गुणों का उपयोग किया जाता है।

यदि किसी धातु या अर्धचालक जैसे चालन पर बाहरी पूर्वाग्रह लागू होता है, तो सामान्यतः विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। इस धारा का परिमाण पदार्थ की बैंड संरचना, प्रकीर्णन प्रक्रम, लागू क्षेत्र का सामर्थ्य और चालन के संतुलन वाहक वितरण द्वारा निर्धारित किए जाते है।

अतिजालक नामक अतिजालक का विशेष स्थिति स्पेसर द्वारा अलग किए गए अतिचालक इकाइयों से बना है। प्रत्येक मिनीबैंड में अतिचालक क्रम पैरामीटर, जिसे अतिचालक अंतराल कहा जाता है, अलग-अलग मान लेता है, बहु-अंतराल, या द्वि-अंतराल या बहुबैंड अतिसंवाहकता उत्पन्न करते है।

वर्तमान में, फेलिक्स और परेरा ने फाइबोनैचि अनुक्रम के अनुसार ग्राफीन-एचबीएन के आवर्ती और अर्ध आवर्ती  अतिजालक में फ़ोनों द्वारा तापीय वाहन की जांच की। उन्होंने बताया कि अर्ध आवर्ती बढ़ने के साथ सुसंगत तापीय वाहन (फोनन के जैसे-तरंग) के योगदान को निरुद्ध किया गया था।

अन्य विमीयता
द्वि- विमीयत इलेक्ट्रॉन गैसों (2डीईजी) के प्रयोगों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध होने के तुरंत बाद, अनुसंधान समूहों ने संरचनाएं बनाने का प्रयास किया जिसे 2डी कृत्रिम क्रिस्टल कहा जा सकता है। विचार यह है कि विषमसंधि (अर्थात् z-दिशा के साथ) के बीच अंतरापृष्ठ तक सीमित इलेक्ट्रॉनों को एक अतिरिक्त मॉडुलन क्षमता के अधीन किया जाए। ऊपर वर्णित शास्त्रीय अतिजालक (1डी/3डी, जो कि 3डी बल्क में इलेक्ट्रॉनों का 1डी मॉडुलन है) के विपरीत, यह सामान्यतः विषम संरचना सतह का उपचार करके प्राप्त किए जाते है: एक उपयुक्त प्रतिरूप वाले धातु द्वार या निक्षारण को एकत्रित करना। यदि फर्मी स्तर $$|V_0|\gg E_f$$ की तुलना में V(x,y) की विमा बड़ी है (उदाहरण के रूप में  लें), तो अतिजालक में इलेक्ट्रॉनों को वर्ग जाली के साथ परमाणु क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों के समान व्यवहार करना चाहिए (उदाहरण में, ये परमाणु पदों  पर स्थित होंगे जहां n,m पूर्णांक हैं)।

अंतर लंबाई और ऊर्जा के पैमाने में है। परमाणु क्रिस्टल के जाली स्थिरांक 1Å के क्रम के होते हैं, जबकि अतिजालक (a) कई सैकड़ों या हजारों बड़े होते हैं, जो तकनीकी सीमाओं (जैसे इलेक्ट्रॉन-किरण पुंज लिथोग्राफी का उपयोग विषम संरचना सतह के संरूपण के लिए किए जाते है) द्वारा निर्धारित किए जाते है। अतिजालक में ऊर्जा समान रूप से छोटी होती है। साधारण क्वांटम-यांत्रिक रूप से सीमित-कण मॉडल का उपयोग करने से $$E\propto 1/a^2$$ का पता चलता है। यह संबंध मात्र मोटा मार्गदर्शक है और वर्तमान में सामयिक ग्राफीन (एक प्राकृतिक परमाणु क्रिस्टल) और कृत्रिम ग्राफीन (अतिजालक) के साथ वास्तविक गणना से पता चलता है कि विशेषता बैंड की चौड़ाई क्रमशः 1 eV और 10 meV के क्रम की है। दुर्बल मॉडुलन ($$|V_0|\ll E_f$$) की प्रणाली में, अनुरूपता दोलनों या भग्न ऊर्जा स्पेक्ट्रा (हॉफस्टैटर की तितली) जैसी घटनाएं होती हैं।

कृत्रिम द्वि- विमीयत क्रिस्टल को 2डी/2डी घटना (2डी प्रणाली के 2डी मॉडुलन) के रूप में देखा जा सकता है और अन्य संयोजन प्रयोगात्मक रूप से उपलब्ध हैं: क्वांटम तारों की एक सरणी (1डी/2डी) या 3डी/3डी फोटोनिक क्रिस्टल।

अनुप्रयोग
उच्च विद्युत चालकता को सक्षम करने के लिए पैलेडियम-कॉपर प्रणाली के अतिजालक का उपयोग उच्च निष्पादन मिश्र धातुओं में किया जाता है, जो कि क्रमित संरचना के पक्ष में है। ठीक यांत्रिक शक्ति और उच्च तापमान स्थिरता के लिए आगे मिश्र धातु तत्व जैसे चांदी, रेनीयाम, रोडियाम और रूथेनियम जोड़े जाते हैं। अन्वेषी कार्ड में जांच सुई के लिए इस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है।

यह भी देखें

 * III-V अर्धचालक में Cu-Pt प्रकार क्रमण
 * नलिका-आधारित नैनोसंरचनाएं
 * वानियर फलन

संदर्भ

 * H.T. Grahn, "Semiconductor Superlattices", World Scientific (1995). ISBN 978-981-02-2061-7
 * Morten Jagd Christensen, "Epitaxy, Thin Films and Superlattices", Risø National Laboratory, (1997). ISBN 8755022987
 * C. Hamaguchi, "Basic Semiconductor Physics", Springer (2001). ISBN 3540416390
 * 
 * 
 *